namentlich des Wismuths. 91 
gleich nach dem Erscheinen der Quesnevilleschen Abhandlung recht schöne 
Krystalle dargestellt hatte. Zufällig betrachtete ich vor Kurzem einen der 
abgebrochenen längeren Krystalle und sah, dafs er statt der Endfläche eine 
sehr flache Zuschärfung hatte, deren Zuschärfungsflächen auf 2 gegenüber- 
liegenden Kanten aufgesetzt waren. Somit konnte der Krystall kein Hexa- 
der sein, und die nun angestellte Messung zeigte, dafs die Krystalle die 
Hexaeöder-ähnlichen Rhomboäder (Fig. 1), wie beim Antimon sind. Die 
Zwillingskrystalle (Fig. 6) sind ebenso nach dem bekannten Gesetze gebildet, 
dafs die Zwillingsebene die Fläche des ersten stumpfern Rhomboöders ist; 
sie unterscheiden sich von denen des Antimons nur dadurch, dafs die Zwil- 
lingsebene hier auch zu gleicher Zeit die Ebene ist, in welcher die Indivi- 
duen des Zwillings mit einander verbunden sind, statt dafs beim Antimon 
die Zusammenwachsungsebene stets rechtwinklig auf der Zwillingsebene steht. 
Dergleichen Zwillingskrystalle fanden sich bei den von mir dargestell- 
ten Wismuthkrystallen häufig, andere künstlich dargestellte Krystalle, die 
ich gesehen habe, waren nur einfach; aber abgesehen von diesen Zwillings- 
verwachsungen zeigten diese Krystalle gar keine Modificationen, wie diefs 
auch bei dem künstlich dargestellten Antimon und Tellur der Fall ist, wo 
nicht einmal die Zwillingskrystalle vorkommen. Dagegen sind die Krystalle 
wieder in mehreren Richtungen spaltbar, nämlich nach der geraden End- 
fläche und nach dem ersten stumpferen und dem ersten spitzeren Rhombo- 
äder. Nach der ersten Richtung sind sie, wie beim Antimon und Arsenik 
am vollkommensten spalibar, doch sind die Spaltungsflächen bei weitem 
nicht so eben, wie beim Arsenik und selbst beim Antimon; nach dem ersten 
spitzeren sind sie etwas weniger vollkommen spaltbar als nach der Endfläche, 
und nach dem ersten stumpfern Rhombo&äder, am wenigsten deutlich spalt- 
bar, wodurch sie sich wieder von den Antimon -Krystallen unterscheiden, 
bei welchen die Spaltungsilächen nach 5’ deutlicher sind als nach 27". 
Ungeachtet die Krystalle recht glänzende Flächen haben, lassen sich 
ihre Winkel doch selten mit grofser Genauigkeit bestimmen, da die Flächen 
nicht sehr eben sind, auch sich gewöhnlich statt ihrer terrassenförmige Ver- 
tiefungen zeigen. Da auch die deutlichsten Spaltungsflächen nicht eben 
sind, so erhält man auch kein besseres Resultat, wenn man am Zwilling die 
Neigung der deutlichsten Spaltungsflächen gegen einander zu messen ver- 
sucht. Am besten gelingt noch die Messung bei den kleinen Krystallen, 
M2 
